54 



lO. Moiiatislierieht. 



lieber eine neue graphitähnliche Verbindung aus \ 

 Ousseisen. 



Würfel von grauem Gusseisen von 1 Centimeter \ 



Seite, die in äusserst verdünnte Salzsäure oder Essig- i 



säure gelegt wurden, behielten darin ihre Form, obschon i 



das Eisen nach und nach gelöst wurde. j 



Nach 2 Monaten war das Eisen bis auf 3 oder 4 

 Millimeter Tiefe daraus aufgelöst. Nachdem solche Wür- 

 fel 2 Jahre lang mit ganz verdünnter Säure behandelt \ 

 worden waren, waren sie völlig in eine graphitartige j 

 Masse umgewandelt, ohne ihre Form zu verändern. Ein j 

 solcher Würfel, der iirsprünglich 15,324 Gran wog, hatte | 

 schliesslich nur noch 3,489 Grm. Gewicht. Die Analysen J 

 vom angewandten Eisen und der übrig gebliebenen gra- ' 

 phitartigen Masse sind nach Calvert: j 



Kohlenstoff 2,900 11,020 ' 



^ " Stickstoff 0,790 2,590 \ 



Silicium 0,478 6,070 - j 



Eisen 95,413 79,960 j 



Schwefel. 0,179 0,096 



Phosphor 0,132 0,059 ! 



; Verlust 0,098 0,205 ^ 



100,000 100,000. j 



In dem graphitartigen Rückstande findet sich der j 



Analyse zufolge eine nicht unbeträchtliche Menge Stick- j 



Stoff, ein anderer Theil Stickstoff fand sich in der sauren i 



Eisenlösung als Ammoniak, und aus der Bestimmung ^ 



desselben und des Stickstoffes in der graphitähnlichen ! 



Masse ist der Stickstoffgehalt in der Analyse des ange- i 

 wandten Eisens berechnet. (Compt. rend. T. 52.) B. 



Yorkommen des Vanadiums im Thone. 



Nach der Zeit, als Wo hl er auf die Verbreitung 

 des Vanadiums aufmerksam gemacht hatte, wurde das- 

 selbe in verschiedenen Eisenerzen nachgewiesen. Hieran 



